## PENGARUH PENAMBAHAN ABU SEKAM PADI PADA PEMBUATAN BATU BATA TERHADAP KUAT TEKANNYA

## Matsyuri ayat
Program Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang

## Abstract
The  use  of  bricks  in  the  world  of  construction,  both  as  structural  and  non-structural  elements,  cannot  be replaced.  This  can  be  seen  from  the  many  construction  projects  that  use  bricks  as  walls  in  building  and housing construction, fences, channels, and foundations. Bricks are made from a mixture of soil and water. In this study, the process of making bricks will be tried to mix the soil with the additional material of rice husk ash to determine the effect of changes in the mechanical properties of the bricks in terms of the shrinkage test and compressive strength test.
The  soil  sample  used  is  a  type  of  clay  soil  originating  from  Suakarsa  Village,  Teluk  Gelam  District,  Ogan Komering Ilir Regency. This study used a sample of block-shaped bricks with a length of 19.5 cm, a width of 9.5 cm, and a height of 9 cm. The variations in the composition of rice husk ash added were 0%, 3%, 4%, 5% and 6%.
The  addition  of  rice  husk  ash  with  a  composition  percentage  of  3%  to  6%  can  affect  the  mechanical properties of the bricks, namely reducing burnt losses and increasing the compressive strength of the bricks. The minimum burn value was achieved in the percentage of rice husk ash with a variation of 6%, namely by 37.55%  burn  loss.  The  optimum  compressive  strength  value  is  achieved  in  the  percentage  of  rice  husk  ash with a variation of 3% with 14 days of age, the compressive strength value is 76.88 Kg / cm².
Key Words : Bricks, Rice Husk Ash, Compressive Strength.

## 1. PENDAHULUAN
Kebutuhan  sarana  dan  prasarana terutama di bidang properti yang cukup tinggi merupakan pengaruh dari pertumbuhan penduduk.  Hal  ini  menyebabkan  permintaan akan  bahan  bangunan  seperti  batu  bata  juga semakin  meningkat.  Batu  bata  itu  sendiri memiliki  fungsi  struktural  dan  non-struktural. Dalam  fungsi  struktural,  batu  bata  memilki arti  sebagai  penyangga  atau  pemikul  beban pada  konstruksi  bangunan  gedung.  Pada bangunan  konstruksi  tingkat  tinggi/gedung, batu bata berfungsi sebagai non-stuktural yang dimanfaatkan  untuk  dinding  pembatas  tanpa memikul beban yang ada di atasnya.
Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  bahan  campuran  Abu  sekam padi, Sekam padi merupakan salah satu bahan
yang  potensial  digunakan  di  Indonesia  karena produksi yang tinggi.
Persentase  penambahan  abu  sekam padi  dan  lama  waktu  pembakaran  terbaik berdasarkan  hasil  pengujian  sifat  mekanik batu  bata  yaitu  nilai  porositas  minimum dicapai  pada  persentase  abu  sekam  padi sebanyak  5%  dengan  pembakaran  selama  24 jam  yaitu  sebesar  18,5%.  Nilai  susut  bakar minimum  dicapai  pada  persentase  abu  sekam padi sebanyak 5% dengan pembakaran selama 12  jam  yaitu  sebesar  0,45%.  Nilai  kuat  tekan optimum  dicapai  pada  persentase  abu  sekam padi sebanyak 5% dengan pembakaran selama 24 jam yaitu sebesar 4,1 N/mm2.

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui  pengaruh  penambahan  abu  sekm padi  terhadap  kuat  tekan  batu  bata  sebagai salah  satu  bahan  konstruksi  yang  sering dipakai dalam pembangunan pada saat ini.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian tanah
Tanah  adalah  material  yang  terdiri dari  agregat  (  butiran  )  mineral-mineral  padat yang tidak tersementasi ( terikat secara kimia ) satu sama lain dari bahan-bahan organik yang telah melapuk (yang berpartikel padat) disertai zat  cair  juga  gas  yang  mengisi  ruang-ruang kosong diantara partikel-partikel padat tersebut (Das, 1995).

## Batu bata
Batu  bata  adalah  bahan  bangunan  yang  telah lama dikenal dan dipakai oleh masyarakat baik diperdesaan maupun diperkotaan yang berfungsi  untuk  bahan  konstruksi.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  banyaknya  pabrik  batu  bata yang dibangun masyarakat untuk memproduksi batu bata. Penggunaan batu bata banyak  digunakan  untuk  aplikasi  teknik  sipil seperti  pada  bangunan  gedung,  bendungan, saluran dan pondasi.

## Bahan Penyusut Batu Bata
1. Tanah liat (Lempung)
Tanah  liat  adalah  jenis  tanah yang  bersifat  kohesif  dan  plastis. Tanah  liat  terbentuk  dari  proses pelapukan  batuan  silika  oleh  asam karbonat  dan  sebagian  dihasilkan  dari aktivitas  panas  bumi.  Tanah  liat adalah  tanah  yang  memiliki  partikel- partikel mineral tertentu yang menghasilkan  sifat-sifat  plastis  pada tanah bila dicampur dengan air (Grim,
1953).
2. Air Air merupakan bahan
campuran  yang  sangat  penting  dalam
proses  pengikatan  material-material yang digunakan untuk pembuatan batu bata.  Air  yang  digunakan  dalam pembuatan  batu  bata  harus  memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. Air tawar dan berwarna
bening. b. Air  harus  tidak  sadah  tidak mengandung garam yang alrut dalam air.
c. Air cukup bersih dangan tidak mengandung  minyak,  asam, alkali, tidak mengandung banyak  sampah,  kotoran  dan bahan organik lainnya.

## Proses Pembuatan Batu Bata
Batu  bata  memiliki  susunan  atom-atom  yang belum  tertata  dengan  baik  sehingga  belum berbentuk kristal sempurna. Selama pembentukn  batu  bata,  yang  terjadi  adalah susunan kristal belum sempurna yang ditandai dengan  masih  rapuhnya  material  batu  bata (Van Flack, 1992).
Tanah  liat  mempunyai  permukaan  amat  luas karena  sangat  kecil  ukuran  partikelnya  yaitu kurang  2µm.  akibatnya,  tanah  liat  sanggup mengikat  air  di  sekelilingnya  (E.  Sutarman, 2013).  Air  tidak  mudah  lagi  dipisahkan dengan  tanah  liat  kecuali  dipanaskan  di  atas suhu  1.000ºC.  air  merupakan  kunci  cara pembentukan  batu  bata.  Pada  kandungan  air sedikit  (tak  sampai  10%),  air  tidak  cukup untuk  mengimbangi  muatan  (dwikutub)  fisika kimia  pada  partikelnya.  Partikel-partikel saling  bersaing  memperebutkan  sehingga menempel  kuat.  Ketika  tanah  liat  yang  sudah di  cetak  pada  bahan  cetakan  dipanaskan  pada suhu  800ºC,  maka  partikel  air  menjadi berkurang  karena  penguapan  sehingga  ikatan antar atom pada tanah  liat menjadi lebih  kuat. Pada  kandungan  air  tingkat  sedang  (15%- 25%),  maka  jumlah  air  cukup  untuk mengimbangi  muatan  partikel.  Kelebihan  air ini  juga  berfungsi  sebagai  pelumas  bagi  tanah litany.  Dengan  kadar  air  sebesar  ini,  maka bahan  liat  menjadi  lebih  plastis.  Pada kandungan  air  tinggi,  air  akan  terikat  di sekeliling  partikel  dan  membentuk  suspensi
dan  partikel  tersebut  akan  bertolak  saru  sama lain ( Ramli, 2007).

## Sekam Padi
1. Deskripsi Sekam Padi
Sekam padi merupakan lapisan  keras  yang  meliputi  kariopsis yang terdiri dari dua bentuk daun yaitu sekam  kelopak  dan  sekam  mahkota. Pada proses penggilingan padi, sekam akan  terpisah  dari  butir  beras  dan menjadi  bahan  sisa  atau  limbah penggilingan  (Aziz,  1992).  Sekam tersusun  dari  jaringan  serat-serat selulosa  yang  mengandung  banyak silika  dalam  bentuk  serabut  (Nuryono dan Narsito, 2009).

## Gambar 2.2 Sekam Padi

## 2. Abu Sekam Padi
Abu  sekam  padi  merupakan limbah  dari  hasil  pembakaran  sekam padi.  Bila  abu  sekam  padi  dibakar pada suhu  terkontrol,  abu sekam yang dihasilkan  mempunyai  sifat  pozzolan yang tinggi karena mengandung silika. Pada  Gambar  3  menunjukkan  abu sekam  padi  dari  hasil  pembakaran sekam padi.
Gambar 2.3 Abu Sekam Padi

## Uji Karakteristik Tanah
1. Kadar Air
Kadar air didefinisikan sebagai  perbandingan  antar  berat  air (Ww)  dengan  berat    butiran  (Ws) dalam  tanah  tersebut  dan  dinyatakan dalam  persen.  Perhitungan  kadar  air dilakukan dengan rumus dibawah ini
ω = 𝑊𝑤 𝑊𝑠 × 100% .................... (2.1)
Keterangan :
ω = kadar air Ww = massa air Ws = massa tanah kering 2. Analisa Saringan Analisa  saringan  merupakan pengujian untuk mengetahui pembagian  butiran  halus  dan  butiran kasar  dengan  menggunakan  ayakan satu set. Pengujian ini dapat menentukan baik atau buruknya gradasi  tanah  dengan  menggunakan grafik  dan  didapat  nilai  koefesien keseragaman  (Cu)  dan  nilai  koefesien kelengkapan (Cc).
𝐶𝑢 = D60
D10 ...........................  (2.2)
𝐶𝑐 = 𝐷30 2 (D60)(D10) .................... (2.3)
Keterangan :
D60 = 60% tanah mempunyai ukuran partikel<D60.
D10 = 10% tanah mempunyai ukuran partikel<D10.
D10 = ukuran butiran efektif.
D30 = 30% tanah mempunyai ukuran partikel<D30.
(Sumber : Laporan Praktikum Mekanika Tanah, 2015)

## Gambar 2.4 Grafik Analisa Saringan

## 3. Hidrometer
Hidrometer merupakan pengujian  untuk  menentukan  gradasi atau  pembagian  ukuran  butir  tanah  ( grain  size  distribution  )  dari  suatu sample  tanah  dengan  ukuran  partikel yang  lebih  kecil  dari  0,075  mm dengan  presentase  lolos  saringan  no 200  ≥  50%  merupakan  tanah  berbutir halus (lanau atau lempung) sedangkan jika  presentase  lolos  saringan  no  200 ≤ 50% merupakan tanah berbutir kasar (pasir atau kerikil).
Keterangan :
Waktu = sudah ditentukan. R = pembacaan hidrometer dalam suspensi. Ra = pembacaan hidrometer dalam cairan. Temp   = suhu. R – Ra N = (𝑅−𝑅𝑎) 𝑊 × 𝛼 × 100%
dimana 𝛼 didapat  interpolasi  data  Gs pada tabel dibawah.
Waktu R Ra Temp R- Ra N Zr √Zr/t D N' 0,25 19 3 28 16 31,74 21,10 9,19 0,11 34,14 0,5 20 3 28 17 33,73 21,00 6,48 0,08 36,27 1 20,5 2 28 18,5 36,70 20,90 4,57 0,06 39,48 2 21 2 28 19 37,70 20,80 3,22 0,04 40,54
Waktu R Ra Temp R-
Ra N Zr √Zr/t D N' 5 22,5 2 28 20,5 40,67 20,30 2,01 0,02 43,74 15 16 1 28 15 29,76 21,40 1,19 0,01 32,01 30 9 1 28 8 15,87 22,10 0,86 0,01 17,07
(Sumber : Hasil praktikum, 2020.)
Tabel  2.9  Tabel  penentuan  nilai  α  dengan  Gs yang berbeda
Spesifik Gravity (Gs) Corrrection Factor ( 𝛼 )
2,85 0,96
2,8 0,97 2,75 0,98 2,7 0,99 2,65 1,00 2,6 1,01 2,55 1,02 2,5 1,03 2,45 1,05
(Sumber:  M  Das,  Braja.1993.  Mekanika Tanah Jilid I.)
4. Batas-batas Atterberg
Pengujian batas atterberg dibagi  menjadi  2  pengujian  yaitu pengujian  batas  plastis  (PL)  dan pengujian  batas  cair  (LL),  pengujian ini  menggunakan  rumus  uji  kadar  air. Dari  pengujian  ini  akan  didapat  nilai index plastis (IP) dengan menggunakan rumus berikut:
IP = LL – PL ........................ (2.5)
Keterangan :
IP = Index plastis LL
= Batas cair
PL = Batas plastis
Tabel  2.12  Tabel  karakteristik  tanah berdasarkan nilai batas plastis
(Sumber : Laporan Praktikum Mekanika Tanah, 2015)
5. Berat Jenis
Berat    jenis  tanah  merupakan
pengujian yang membandingkan antara  berat  volume  butiran  padat dengan  berat  volume  air.  Perhitungan berat  jenis  tanah  dapat  digunakan dengan rumus berikut :
Tabel 2.13 Tabel Berat Jenis Tanah
(Sumber : Laporan Praktikum Mekanika Tanah)

## Sifat Mekanik Batu Bata
Untuk mengetahui sifat dan kemampuan suatu material maka perlu dilakukan  pengujian  dan analisis.    Beberapa    jenis    pengujian    sifat mekanik dan analisis yang dibahas antara lain:

## 1. Susut Bakar
Susut  bakar  adalah  perubahan dimensi atau volume bahan yang telah dibakar.  Salah  satu  parameter  yang menunjukkan
terjadinya proses sintering  atau  pemanasan  pada  batu bata  adalah  penyusutan  akibat  adanya perubahan  mikrostruktur  (butir  atau batas butir). Untuk menentukan besarnya susut bakar digunakan persamaan: (Anwar Dharma, 2007).
Susut Bakar (%) = I0−I1 I0 x100%...........(2.6)
Keterangan:
I0 = Panjang sampel uji sebelum
dibakar (cm).
I1 = Panjang sampel uji sesudah dibakar (cm).

## 2. Kuat Tekan
Kuat  tekan  suatu  material didefenisikan  sebagai  kemampuan material  dalam  menahan  beban  atau gaya  mekanis  sebagai  kemampuan material  dalam  menahan  beban  atau gaya mekanis sampai terjadinya kegagalan  (failure).  Persamaan  kuat tekan: (E.P.Popov, 1995).
σ = P/A ................................. (2.5)
Keterangan : σ = Tekanan
P = Beban maksimum (kg)
A = Luas penampang (cm²)
Uji  Tekan  (Press  Test)  menggunakan Universal  Testing  Machine  (UTM),  dalam metode  ini  menggunakan  material  yang memiliki volume yang tebal. Cara menggunakannya  material  tersebut  diletakan pada bagian lower plate pada mesin, kemudian UTM akan memberi gaya tekan pada material tersebut.  Setelah material  ditekan,  parameter data  pada  monitor  akan  menampilkan  hasil dari proses pengujian tersebut .
Nilai  kuat  tekan  menurut  Standar Industri  Indonesia  (SII)  tahun  1978  dibagi menjadi  6  kelas  kekuatan  yang  diketahui  dari besar kekuatan tekan yaitu kelas 25,  kelas 50, kelas 150,  kelas 200 dan  kelas 250. Tabel 2.7 menunjukkan  nilai  kuat  tekan  rata-rata  batu bata.
Tabel 2.14 Kuat Tekan Rata-Rata Batu Bata
(Sumber: SII-0021-78)
Kualitas batu bata merah dapat dibagi atas tiga tingkatan  dalam  hal  kuat  tekan  menurut  SNI
15-2094-2000,  seperti  disajikan  pada  Tabel 2.8.
Tabel 2.15 Klasifikasi Kuat Tekan Batu Bata
(Sumber: SNI 15-2094-2000)

## 3. METODELOGI PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Lokasi dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) tempat yaitu lokasi pembuatan batu bata terletak  di  daerah  Desa  Suakarsa,  Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten OKI (Ogan
Komering  Ilir).  Sedangkan  lokasi  penelitian uji  kuat  tekan  dilakukan  di  Laboratorium Beton,  Jurusan  Teknik  Sipil,  Universitas Muhammadaiyah  Palembang.  Serta  lokasi pengujian  karakteristik  tanah  di  Laboratorium Mekanika  Tanah,  Jurusan  Teknik  Sipil, Universitas Muhammadiyah Palembang.

## Alat dan Bahan
1. Alat
a. tempat pengaduk.
b. Tempat pengeringan.
c. Tempat pembakaran.
d. Cetakan batu bata.
e. Ember.
f. Cangkul
g. Timbangan
h. Alat Uji Tekan.
2. Bahan
a. Tanah liat (lempung).
b. Bahan  penambah  (Abu  Sekam Padi).
c. Air.

## Sistematika Pelaksanaan
Agar  penelitian  ini  berjalan  secara sistematis  atau  tersusun,  maka  peneliti
membuat  suatu  sistematika  pelaksanaan,  yang meliputi :

## 1. Uji Karakteristik Tanah
Uji  karakteristik  dilakukan sebelum  memulai  pembuatan  batu bata  dan  di  lakukan  2  kali  pengujian yaitu  pengujian  tanah  asli  dan Pengujian  tanah  campuran  abu  sekam padi  dengan  variasi  0%,  3%,  4%,  5% dan  6%,  pengujian  karakteristik  tanah meliputi :
a. Pengujian Kadar Air.
b. Pengujian Analisa Saringan.
c. Pengujian Hidrometer.
d. Pengujian Berat Jenis.
e. Pengujian  Batas  Atterberg,
Yang Meliputi Pengujian
Batas  Plastis  Dan  Pengujian
Batas Cair.
Pembuatan Benda Uji
Pembuatan    batu    bata  dan    persiapan bahan  campuran yang digunakan yaitu:
1. Tanah  yang  digunakan  dibersihkan dari  segala  kotoran  berupa  batu,  daun dan sampah lainnya.
2. Abu Sekam Padi.
3. Air  yang  digunakan  berupa  air  bersih dari  PDAM  atau  berasal  dari  sumber air bersih lainnya.

## 4. ANALISA DAN PEMBAHASAN
Pemeriksaan karakterisitik tanah dilakukan  di  Laboratorium  Mekanika  Tanah Fakultas  Teknik,  Universitas  Muhammadiyah Palembang.  Pemeriksaan  karakteristik  tanah meliputi  pengujian  uji  kadar  air,  uji  analisa saringan,  uji  batas  atteberg,  dan  pengujian berat  jenis.  Pemeriksaan  kuat  tekan  batu  bata dilakukan  di  laboratorium  Beton  Fakultas Teknik,
Universitas Muhammadiyah Palembang  yang  hasilnya  akan  diolah  dan dianalisa  pengaruh  dari  penambahan  Abu
Sekam Padi terhadap batu-bata.
Hasil Pengujian Tanah
1. Pengujian Karakteristik Tanah Asli dan  Tanah  Campuran  Abu  Sekam Padi
Dari  pengujian  karakteristik tanah  asli  atau  tampa  campuran, didapat  jenis  tanah  yaitu  lempung organik  dengan  plastisitas  sedang sampai  tinggi  dan  memiliki  gradasi yang baik.
Dari  pengujian  karakteristik tanah  campuran  dengan  abu  sekam padi  di  variasi  3%,4%,5%  di  dapat jenis  tanah  yaitu  lempung  organik dengan plastisitas tinggi dan memiliki gradasi baik, sedangkan di variasi 6% di  dapat  jenis  tanah  yaitu  lempung anorganik  dengan  plastisitas  tinggi dan memiliki gradasi baik.

## Hasil Pengujian Batuu Bata
1. Pengujian  Kembang  Susut  Batu Bata
Table 4.31 hasil uji susut batu bata
(Sumber : Hasil penelitian, 2020.)
Dari  hasil  penelitian  susut bakar  batu  bata,  maka  dapat  dilihat batu  bata  tanpa  campuran  mengalami penyusutan dengan nilai terbesar yaitu 42,86, Penyusutan dengan nilai
terkecil yaitu batu-bata dengan variasi Abu Sekam Padi sebanyak 6% dengan nilai  37,55.  Penambahan  Abu  Sekam Padi ke tanah berfungsi untuk
mengikat  molekul  partikel  tanah sehingga sebelum dilakukan
pembakaran  tanah  telah  mencapai kestabilan  molekul  sehingga  dapat mengurangi  penyusutan  pada  tanah tersebut.  Berbeda  dengan  batu  bata yang  normal,  tanah  belum  mencapai kestabilan sehingga masih terus menyusut hingga dilakukannya pembakaran.

## 2. Pengujian Kuat Tekan
Table 4.32 Hasil uji kuat tekan umur 3 hari
(Sumber : Hasil penelitian, 2020.)
Gambar 4.21 Grafik kuat tekan umur 3 hari
Tabel 4.33 Hasil uji kuat tekan umur 7 hari
Gambar 4.22 Grafik kuat tekan umur 7 hari
Tabel 4.34 Hasil uji kuat tekan umur 14 hari
Gambar 4.23 Grafik kuat tekan umur 14 hari
Pada  Grafik  4.21 dapat  dilahat  bahwa kuat  tekan  batu  bata  pada  umur  3  hari  yaitu untuk variasi 0% = 44,69, variasi 3% = 61,45, variasi 4% = 54,72, variasi 5% = 51,45, variasi 6% = 46,93. Berdasarkan hasil uji sampel batu bata  di  laboratorium  di  umur  3  hari  nilai  kuat tekan  tertinggi  di  penambahan  variasi  3% yaitu  61,45  Kg/cm².  Nilai  kuat  tekan  tersebut sesuai dengan refrensi yang termasuk kelas 50 dengan  kuat  tekan  rata-rata  lebih  dari  50 Kg/cm². (SII-0021-1978).
Pada  Grafik  4.22 dapat  dilahat  bahwa kuat  tekan  batu  bata  pada  umur  7  hari  yaitu untuk variasi 0% = 61,68, variasi 3% = 69,25, variasi 4% = 63,72, variasi 5% = 61,71, variasi 6% = 59,17. Berdasarkan hasil uji sampel batu bata  di  laboratorium  di  umur  7  hari  nilai  kuat tekan  tertinggi  di  penambahan  variasi  3% yaitu  69.25  Kg/cm².  Nilai  kuat  tekan  tersebut sesuai dengan refrensi yang termasuk kelas 50 dengan  kuat  tekan  rata-rata  lebih  dari  50 Kg/cm². (SII-0021-1978).
Pada  Grafik  4.23 dapat  dilahat  bahwa kuat  tekan  batu  bata  pada  umur  14  hari  yaitu untuk variasi 0% = 71,05, variasi 3% = 76,88, variasi 4% = 56,27, variasi 5% = 54,24, variasi 6% = 46,93. Berdasarkan hasil uji sampel batu bata di laboratorium di umur 14 hari nilai kuat tekan  tertinggi  di  penambahan  variasi  3% yaitu  76,88  Kg/cm².  Nilai  kuat  tekan  tersebut sesuai dengan refrensi yang termasuk kelas 50 dengan  kuat  tekan  rata-rata  lebih  dari  50 Kg/cm². (SII-0021-1978).

## KESIMPULAN
1. Nilai  kuat  tekan  optimum  dicapai pada  presentase  abu  sekam  padi dengan  variasi  3%  di  umur  14  hari, didapat  nilai  kuat  tekannya  adalah sebesar  76,88  Kg/cm².  Nilai  kuat tekan  tersebut  sesuai  dengan  refrensi yang  termasuk  kelas  50  dengan  kuat tekan  rata-rata  lebih  dari  50  Kg/cm². (SII-0021-1978).
2. Penambahan  abu  sekam  padi  pada tanah  lempung  yang  digunakan  untuk pembuatan  batu-bata  dengan  variasi 3%,4%,5%, dan 6% dapat mempengaruhi  sifat  mekanik  batu bata  yaitu  menurunkan  presentasi susut bakar batu bata, kemudian untuk kuat  tekan  batu-bata  di  variasi  3%  di umur  3,7  dan  14  hari  dapat  menaikan kuat  tekan  batu  bata,  sedangkan  di variasi 4%,5% dan 6% pada umur 3,7 dan  14  hari  kuat  tekan  batu-bata tersebut menurun.

## REFERENSI
Khoirul  Anam,  M,  2019,  AnalisaPenambahan  Zeolit Terhadap  Kuat  Yekan  Batu  Bata,  Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang.
Nurul  Hidayati,    Ratih,    2018,    Pengaruh  Penambahan Abu    Sekam  Padi  Sebagai  Bahan    Campuran
Terhadap    Sifat    Mekanik    Batu    Bata    Di    Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten  Ciamis,  Skripsi,    Universitas  Negeri Yogyakarta.
Lakum, 2009, Pengertian Sekam Padi
Craig, 1991, Pengertian Tanah.
Das, 1995, Pengertian Tanah.
Hardiyatmo, 1992, Pengertian Tanah.
Verhoef, 1994, Pengertian Tanah.
Daryanto, 1994, Pengertian Batu Bata
Van Flack, 1992, Sifat-Sifat Fisika
Grim, 1953, Pengertian Tanah Liat
Wikipedia, 2013, Pengertian Tanah Liat
Hartono,  1987,  Komponen-Komponen  Utama  Dalam Tanah Liat
Sri Handayani, 2010, Pengertian Limonit
Van Flack, 1992, Pengertian Batu Bata
Ramli, 2007, Pengertian Batu Bata
E.Sutarman, 2013, Pengertian Tanah Liat
Pramono, 2014, Proses Pembakaran Batu Bata Ristic,1989; Randall, 1991, Factor-Faktor Yang Menentukan Proses DanMekanisme Sintering
Aziz,  2013;  Nuryono  dan  Narsito,  2009,  Pengertian Sekam Padi
Haryadi, 2006; Deptan, 2011, Pengertian Sekam Padi
Amaria, 2012, Pengertian Abu Sekam Padi